86 
Spiralstreifung. 
Obwohl nun, wie aus dem Wesen der Streifung hervorgeht, 
diese eine Verringerung der Holzfestigkeit mit sich bringen 
muß, ist dies in praxi nicht der Fall. Die erhebliche Festigkeit 
des verkernten Holzes gegenüber dem splintigen hat ihre Ursache 
eben in der Verharzung bezw. Gerbung der affizierten Gewebe¬ 
teile; sie ist es auch, die beim Schneiden mit dem Messer den 
Unterschied zwischen beiden Holzarten sofort aufzeigt. 
Sehr auffällig bleibt bei alledem, daß die Streifung die Mittel¬ 
schicht des Jahrings in ausgesprochener Weise bevorzugt, während 
man doch an eine Affizierung der Frühzellen zunächst denken 
wird. Vielleicht kann man sich diese Erscheinung erklären, wenn 
man annimmt, daß die dünnwandigen und relativ elastischen Früh¬ 
zellen nachgiebig genug sind, um einen starken Zug ohne Einreißen 
zu ertragen, die letzten Spätzellen dickwandig genug sind, um die 
Rißbildung zu verhüten, die sich somit vornehmlich auf die inner¬ 
halb dieser Zellkomplexe liegende Mittelschicht beschränken würde; 
diese Auffassung würde auch mit den Verhältnissen bei Wurzel¬ 
holzbau stimmen, wo ich weder Kern noch Splint gestreift fand. 
Zusammeiifassiiiig. 
1. Die Spiralstreifung tritt nicht sporadisch im Holzkörper 
auf, wie bisher angenommen, sondern ist dem verkernten Holz 
eigentümlich, gleichgültig ob dieses das Zentrum oder sonstige 
Partien im Holzkörper einnimmt; innerhalb der einzelnen Jahres¬ 
ringe gehört die Streifung vornehmlich der Mittelschicht des 
Jahrrings an. 
2. Die Streifun«: ist weder eine Differenzieruno' der Membran 
o o 
in wasserarmere und -reichere Schichten noch eine Membranver¬ 
dickung, sondern eine, durch die Lagerung der Mizellen 
stets gleichsinnig ei-folgen de, + starke' Riß bil düng, 
deren erstes Stadium die »Tüpfel risse« sind. 
3. Die Rißbilduno; entsteht durch chemische und mechanische 
Ö 
Einwirkungen; jene erleichtern diese, welche durch den Volum¬ 
schwund des Holzkörpers beim Trocknen u. a. m. hervorgerufen 
werden. 
